96 
en casi*. 
en casi*. 64 
id, 
id, 
id. 
4. Mezcla de galena, pirita i blenda sacada a 
65 varas de hondura, en oro 0,000,15 
5. Igual a la anterior, con mas cuarzo, sacada a 
70 varas de hondura, en oro ' 0,0001 
6. Muestra parecida a la anterior solo mas po- 
bre en partes metálicas; en oro 0,00075 en casi*. 48 
En jcneral parece que mientras mas beterojéneo i mas rico en partes metalílera s 
es el mineral, mayor es su contenido en oro i en plata; la proporción entre estos dos 
últimos es variable, i, sobre todo, la lei de plata aumenta visiblemente con la canti- 
dad de cobre gris que entra en la composición de estos minerales. 
El papel mui importante que hace en los productos de esta mina el cobre gris ha 
dado motivo al señor Ficld para hacer las interesantes investigaciones acerca de la 
naturaleza del mencionado mineral que a continuación publicamos. 
ANALISIS DEL COBRE CRIS, POR DON FEDERICO FIELD. 
«El mineral es mui parecido a varias clases de cobre gris antimonial de Machelilío 
i otros lugares, descritas en «El Tratado de ensayes», por Domeyko. Es mui blando, 
de una textura grasicnta, de unVolor verde oscuro algo rojizo, su polvo es mui rojo, 
del color de protoxido de cobre. Se encuentra con cuarzo i pirita de cobre (pecho de 
paloma). Una análisis cualifieativa mostró la presencia de oro, plata, cobre, hierro 
zinc, antimonio, arsénico i azufre. Su análisis, caütativa, mui larga i complicada, 
se verificó del modo siguiente. 
Cincuenta granos de mineral en polvo mui finos fueron disueltos en agua rejia: P 
disolución filtrada, dió vestij ios de cloruro de plata; i en seguida, evaporada hasta 
casi sequedad, se le agregó gran cantidad de agua para precipitar todo el antimonio 
al estado de ácido antimónico. Después de haber dejado por 24 horas el licor en un 
lugar tranquilo, separe el ácido por filtración, lo seque a la temperatura de 212.° ¡ 
habiéndolo despegado con mucho cuidado del filtro, lo calciné en un crisol de plati- 
na. De este modo se convirtió el ácido antimónico en ácido antimonioso i se ha cal* 
culado el peso del metal por el peso de este último. 50 granos de mineral dieron 
12.65 de ácido antimonioso — • 10 142 antimonio •- 20. 284 p. °[ 0 
En el licor filtrado pasé una corriente de gas ácido sulfuroso hasta saturación para 
reducir el ácido arsénico, formado por la acción del agua rejia, al estado de ácido 
arsenioso, porque el primero se precipita de su disolución por el hidrójeno sulfurado 
con mayor dificultad que el segundo. Este licor, después de haberlo hervido i en se- 
guida enfriado, fué saturado con hidrójeno sulfurado, para precipitar los súlfuros de 
cobre i arsénico. 
El último se separó defprimero por medio de una disolución de sulfuro de potasio, 
la cual, una vez filtrada i saturada con el ácido ácelico, dió lodo el sulfuro de arsé- 
nico, de cuyo peso se ha deducido la cantidad de arsénico puro. 50 granos de mine- 
ral dieron 3.22 de sulfuro de arsénico := 1.956 arsénico = 3.912 p 0 /°. 
En cuanto al sulfuro de cobre, éste se ha vuelto a atacar por el ácido nítrico, i, se- 
parado el azufre por filtración, se evaporó el nitrato de cobre en un crisólito de pla- 
tina previamente pesado, i se le calcinó por mucho tiempo hasta que dejó de perder 
su peso. — 50 granos de mineral dieron 23 de óxido negro = 18. 36 cobre = 36. 72 
por o/°. 
Para determinar la cantidad de hierro i de zinc principié poj hervir la disolución 
que provenia de la precipitación de los súlfuros con algunas golas de ácido nítrico, ¡ 
después de haberla enfriado, la mezclé con carbonato de barita i la dejé por 1 2 horas. Todo 
el hierro se precipitó de la disolución en el estado de óxido, mezclado con sulfato de barita 
